Die Charakteristik des Holzes. 367 
Holz von langsamem Wachstum und auf windgeschütztem 
Standorte, das zur rechten Jahreszeit gefällt und sorgfältig ge- 
trocknet ist, bleibt frei von Rissen und Höhlen. Risse, welche die 
‚Jahresringe von einander trennen (Tassenrisse), werden durch das 
Hin- und Herschleudern des Baumes durch den Wind verursacht, 
Längsrisse im Stamm entstehen ebenfalls durch den Wind, häufiger 
jedoch durch zu schnelles Trocknen. Im kalten Klima ruft der 
Frost zuweilen diese Beschädigungen hervor. Kernrisse oder Herz- 
sprünge sind Risse, die das Kermholz kreuzen, einzeln oder in 
Gruppen; sie treten in allen Holzarten auf. (S. die betr. Figuren 
an anderer Stelle) Trockenheit ist das beste Erhaltungsmittel 
für Bauholz, schliesslich wird es aber spröde und schwach und 
mag unter einer leichten Last zusammenbrechen. 
Wasser bildet ebenfalls ein Erhaltungsmittel, aber nur für 
manche Hölzer, die, dauernd im Wasser liegend, das nicht in 
Bewegung ist, eine unbegrenzte Zeit der Verwesung widerstehen 
mögen. Die erste Wirkung des Wassers ist die Auslaugung der 
löslichen Stoffe, wobei das holzige Gewebe unbeschädigt bleibt, 
oder nur unbedeutend angegriffen wird von dem Sauerstoff des 
Wassers. Sobald der Sauerstoff entwichen ist, findet keine fernere 
Beschädigung statt, es sei denn, dass eine frische Zufuhr von sauer- 
stoffbeladenem Wasser erfolet. Dagegen erleiden gewisse Hölzer. 
wie Birke, Aspe, Linde und Weide, allmählich eine Veränderung im 
Wasser, die sie breiartig macht. 
Die Abwechselung von Feuchtigkeit und Trockenheit be- 
günstigt die Verwesung sehr, in Folge der Erweichung des Holzes 
(durch die Feuchtigkeit, wodurch die Verwesungspilze, deren Lebens- 
bedingung Feuchtigkeit und Sauerstoff ist, leicht Fuss fassen können. 
Eine dauernde feuchte und warme Temperatur beschleunigt 
«lie Verwesung ebenfalls; am längsten widerstehen harzreiche Hölzer. 
weil der Harzgehalt das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert, 
es folgen die sehr dicht gefügten Hölzer und solche, welche einen 
fäulniswidrigen Stoff, wie Gerbsäure enthalten. 
Der Splint ist leichter zur Verwesung geneigt, wie das Kern- 
holz, weil er mehr lösliche Stoffe enthält. 
Nasse Fäule und trockene Fäule sind die beiden Formen der 
Verwesung. 
Die nasse Fäule tritt in jedem Teile des Holzes auf, das 
feucht ist, sie greift das Kernholz stehender Bäume an. 
